858 



Farben 



des Zinksulfids an. Wenig bekannt ist, da 

 auch Erdfarben, wie Umbra, dann Englisch- 

 rote und Caput mortuum, als Knstlerl- 

 farben beim Lagern teilweise Verseifung er- 

 leiden und so lunecht werden, indem das 

 Bindemittel angefrbt wird und durch 

 Eintritt in obere Malschichten Nachdunkeln 

 veranlat. Das Vergrnen knstlicher Kupfer- 

 blaue im Oelbindemittel besteht in Bildung 

 von lsaurem Kupfer. Kupfer haltige, aus 

 Kiesabbrnden hergestellte Eisenrote frben 

 das Oelbindemittel grnbraun. Gegenber 

 diesen lstigen, aber in ihren Wirkungen nicht 

 stark hervortretenden Erscheinungen ver- 

 dient eine zuerst von E. Tuber (Chem. Ztg. 

 1908, 1032, 1909, 417) beobachtete und spter 

 von A. Eibner weiter verfolgte besondere 

 Beachtung. Tuber ermittelte, da das 

 im Wasserfarbenbindemittel auerordentlich 

 lichtechte Tinoindigorot (Violettstich) und 

 Indigo mit weien Farbstoffen gemischt im 

 Oel schon im Dunkeln, im Lichte in krzester 

 Zeit vllig ausbleichen. Es handelt sich hier 

 nicht ausschlielich um katalytische Wirkung 

 der weien Farbstoffe, da Thioindigorot und 

 Indigo gemischt mit Zinkwei als Wasser- 

 farben keineswegs rasch verblassen. Tuber 

 nahm Reduktion dieser Farbstoffe durch das 

 Oel an, Eibner Oxydation und bertragende 

 Wirkung des letzteren unter Mitwirkung des 

 Lichtes. Harzbindemittel (Mastix-Dammar- 

 lack) und Oellacke verndern sie nicht 

 bezw. in geringerem Grade. Die Bleich- 

 wirkung ist also durch den Trockenproze 

 der fetten Oele verursacht (A. Eibner, 

 Ueber indigoide Farbstoffe in der Verwendung 

 als Oelfarben. Chem. Ztg. 1909, 229). Diese 

 Erscheinung zeigen nicht alle indigoiden 

 Farbstoffe im gleichen Grade. Einige wie 

 Thioindigoscharlach R und Cibafarben sind 

 weitgehend lbestndig. Es ergaben sich in- 

 dessen Anhaltspunkte zur Annahme, da bei 

 anderen Teerfarbstoffen hnliche Ursachen 

 des beobachteten relativ raschen Verbleichens 

 der Oelfarbenaufstriche im Lichte vorhanden 

 sind. 



6b) Eindicken der Oelfarben. Dieses 

 ist zumeist durch die Bildung unlslicher 

 Seifen aus Bestandteilen der Farbstoffe- mit 

 dem Bindemittel verursacht und tritt sowohl 

 bei Anstrich- als bei Tubenlfarben auf. Bei 

 ersteren ist die Ursache die Bildung von Harz- 

 seifen (abietinsauren Salzen), wenn Kolophon 

 als Oelbindemittel verwendet wurde. Zur Ver- 

 meidung derselben wurde die erwhnte Ver- 

 nderung des Kolophons durch Herstellung von 

 Harzkalk usw. und Harzestern vorgenommen. 

 Auerdem kann das Eindicken auch durch 

 Ausfallen (Ausfladen) des Harzanteiles aus 

 dem Bindemittel stattfinden, der den Farb- 

 stoff mitreit und mit ihm zu einer festen 

 Paste verkittet. Derartige Erscheinungen 

 kommen auch bei Tubenlfarben vor, sind 



indessen hier meist durch den Farbstoff ver- 

 ursacht. So dickt Mennige relativ rasch durch 

 Pflasterbildung ein. 



7. Einteilung der Farben nach Art der 

 Bindemittel. 7a) Kalkfarben. Als Binde- 

 mittel dient hier der gelschte Kalk 

 bezw. das gelste Kalkhydrat. Diese 

 Farben werden zum Gebrauche frisch her- 

 gestellt. Als Farbstoffe kommen nur kalk- 

 und luftechte in Betracht, also ausschlielich 

 Erd- und Mineralfarben ohne Bleiwei, Zink- 

 wei, Chromgelb, Cadmium zitron, Zinkgelb, 

 Chromgrne, Zinkgrne und Pariserblaue. 

 Ultramarin ist in Stdten bedingt kalkecht. 

 Der Kalk mu mglichst fett, d. h. frei von 

 Magnesia und Silikaten sein. Das Einsumpfen 

 Ablschen in Gruben mit durchlssigem 

 Boden erfolgt zur Trennung des Kalkes von 

 von diesen und den sandigen Bestandteilen, 

 sowie zur Entfernung von lslichen Salzen 

 (Gips usw.). Zu langes Einsumpfen fhrt 

 den Kalk oberflchlich in Carbonat ber und 

 ist daher nicht empfehlenswert. Die Wirkung 

 des Bindemittels ist hier eine zweifache. Ver- 

 kittung der Farbpartikeln durch den ein- 

 trocknenden Kalk und Festigung der An- 

 strichschicht durch Bildung von Kalksinter 

 kristallinisch kohlensaurem Kalk aus dem 

 an die Oberflche der Malschicht dringenden 

 gelsten Kalkhydrat. Die Zerstrung von 



I Kalkfarbenanstrichen und Freskomalereien 

 wird durch das sich darauf kondensierende 

 kohlensurehaltige Wasser der Atmosphre 

 eingeleitet. Es bildet sich zunchst wasser- 

 lslicher saurer kohlensaurer Kalk, der teil- 

 weise abtropft, teilweise von den darunter 

 liegenden trockenen Schichten aufgesaugt 

 wird und so zur Verringerung der Bindemittel- 

 menge der Malschicht Anla gibt. Ver- 

 wandelt sich der in dieser verbliebene saure 

 kohlensaure Kalk wieder in neutral kohlen- 

 sauren, so geschieht dies mit grerer Ge- 

 schwindigkeit als bei der Bildung des ur- 

 sprnglichen Sinters. Die Abscheidung er- 

 folgt daher nicht mehr in der frheren kristal- 

 linischen, sondern in pulveriger, zur Bindung 

 der Farbenpartikel weniger geeigneter Form. 

 Durch diese Vorgnge wird der Farbschicht 

 die Bindung entzogen. Sie blttert ab oder 

 zerfllt pulverig, je nachdem der eine oder der 

 andere Vorgang berwiegt. Durch Ein- 

 dringen von Nsse durch die Bewurfschicht 



' (Einregenstellen) wird meist das Abblttern 

 verursacht. Die durch diese bewirkte Zer- 

 strung von Fresken ist nicht an allen Bild- 

 stellen die gleiche. Die verschiedenen Farb- 

 stoffe begnstigen oder verzgern die Dif- 



ifusion des Kalkhydrates an die Bildober- 

 flche. Hierdurch kommt es zu ungleichmig 

 dicker Ablagerung von Sinter. Die dunklen 

 Farbstoffe, auch Ocker, verzgern, die hellen 

 bis weien begnstigen sie, da hier der Kalk 

 berwiegt. Daher werden erstere Stellen 



